350 « 
nene Säcke bringt und diese in dem Wasser oder der zu sättigen- 
deu Flüssigkeit so aufhängt, dass die Säcke nur etwa eine Hand 
breit in die Oberfläche eintauchen. 
Zu einer ersten Auflösung kann man auch Wärme anwenden, 
wenn aber ein gebrauchter Vitriol neuerdings zu sättigen ist, so ist 
es besser die Auflösung ohne Wärme in der angeführten Weise zu 
bewerkstelligen, weil abgesehen von dem Umstande, dass Kessel, 
Oefen etc. nöthig würden, die Concentration durch Verdampfen des 
Wassers und das damit verbundene Auskrystallisiren mancherlei 
Uebelstände mit sich bringt. 
Wird solcher Kupfervitriol bei Anwendung des Trommel-Ap- 
parates als Fällungsflüssigkeit gebraucht, so erhält man nur Kupfer 
von mittlerer Qualität. Ich unterscheide nämlich dreierlei Qualitä- 
ten galvanisches Kupfer. Von der besten Qualität ist es, wenn ein 
Blech von Papierdicke (von 24 Stunden) sich vollkommen umbiegen, 
wieder auf- und nach der entgegengesetzten Seite umbiegen lässt, 
ohue zu brechen. Mittelgut ist das Kupfer, wenn sich ein solches 
Blech nach einer Seite vollkommen umbiegen lässt, beim Aufbiegen 
aber bricht. Spröde ist es, wenn es schon beim Umbiegen nach 
einer Seite bricht. Diese Verschiedenheiten beruhen übrigens nur 
in der Art der Aggregation der präeipitirten Kupfertheilchen oder 
Krystalle, denn die Analyse zeigt für geschmeidiges und sprödes 
Kupfer keine Differenz. 
Man kann die Qualität des Kupfers bei übrigens geeignet gutem 
Apparate verbessern, wenn man die. Vitriolauflösung mit andern 
Salzlösungen oder auch mit freier Schwefelsäure mischt. Ich habe 
früher vorzüglich Zusätze von, Glaubersalzauflösung augewendet, 
ziehe aber gegenwärtig Zusatz von freier Schwefelsäure vor, dem 
